200 



Natur Wissenschaft Hube Rundschau. 



No 16. 



Lngsspanuung ausgesetzt. Die geineinsanie Wir- 

 kung der Streckung und Torsion auf den Magnetis- 

 mus des Nickels war daher noch zu bestimmen. 



Herr Nagaoka hat diese Punkte durch eine 

 grosse Reihe von Experimenten klar zu legen ge- 

 bucht und fand, dass die Lngsspannung eine ganz 

 eigenthmliche Wirkung ausbe. Bei schwachen 

 Spannungen waren die Aeuderuugen des Magnetismus 

 derartig, wie sie erwartet wurden; wenn aber die 

 Belastung eine bestimmte Grenze berstieg, war dies 

 nicht mehr der Fall. Die Aenderungen des Magne- 

 tismus unter dem Einflsse der Torsion wurden all- 

 lnlig andere und jenseits einer bestimmten Grenze 

 der Lngsspannung erlangte das eine Ende des Nickel- 

 drahtes sogar beide Arten des Magnetismus whrend 

 des Drillens und Aufdrillens, obwohl die magneti- 

 sirende Kraft sowohl an GrBse als an Richtung ab- 

 solut eonstant blieb. Dieser kritische Werth der Be- 

 lastung schien sich zu ndern mit der Strke des 

 magnetisirenden Feldes, er wurde grsser, wenn das 

 Feld verstrkt werde. Eine solche Wirkung ist so 

 neu, dass sie verdient, etwas eingehender besprochen 

 zu werden. 



Die nhere Beschreibung der Versuchsanordnung 

 kann hier umgangen werden. Die Magnetisirung 

 wurde durch ein Magnetometer gemessen, der mag- 

 netisirende Strom durch flssige Widerstnde abge- 

 stuft und an einem Tangentengalvanometer gemessen. 

 Die Drillung erfolgte mittelst eines an dem unteren 

 Ende des vertical befestigten Drahtes angebrachten 

 Cylinders und konnte in jeder Stellung fixirt werden. 

 Die Lngsspannungen wurden durch Anhngen von 

 bestimmten Gewichten erzeugt, und durch besonderen 

 Versuch war festgestellt, dass die Drillung auf die 

 Lngsspannung ohne Einfluss sei. Der Gang der 

 Versuche war im Allgemeinen folgender: Zunchst 

 wurde ein constanter Strom durch die magnetisireude 

 Spirale geschickt und die Stellung des Magneto- 

 meters bestimmt. Dann wurde der vorher ausge- 

 glhte Nickeldraht (40 cm lang, 1 mm dick) au seine 

 Stelle gebracht und um 180 nach der einen, der 

 positiven, Richtung gedrillt; nun wurde eine volle 

 Umdrehung in entgegengesetzter Richtung (also bis 

 1811") ausgefhrt und schliesslich der Draht in seine 

 Ursprungsstellung gebracht. Dies wurde so oft wieder- 

 holt, bis die Vernderungen des Magnetismus cykliscke 

 waren. Dann wurden die Ablenkungen des Magneto- 

 nieters fr je 20 der Drillung nach der positiven 

 und nach der negativen Seite abgelesen und notirt, 

 whrend der Draht bei gleichbleibendem, magne- 

 tischem Felde in den einzelnen Versuchsreihen all- 

 mlig hheren Lngsspannungen ausgesetzt wurde. 



Der erste Versuch, der in einem magnetischen 

 Felde von 0,34 C. G. S. und bei einer Belastung von 

 0,64 kg (entsprechend 82 kg pro qcm) ausgefhrt 

 wurde, nahm, wie die Zahlen der Tabelle und die 

 graphische Darstellung anschaulich zeigen, folgen- 

 den Verlauf: Die erste Wirkung des Drillens bestand 

 in einer Steigerung des Magnetismus ; die Zunahme 

 war zuerst, eine schnelle, wurde aber allmlig ge- 



ringer, bis die Magnetisirung ihren grssten Werth 

 (83, 8) erreichte bei der grssteu Drillung (-4- ISO ). 

 Whrend des Aufdrillens nahm der Magnetismus 

 schneller ab, als er beim Drillen zugenommen hatte, 

 so dass fr jeden Grad der Torsion der Magnetismus 

 beim Drillen grsser war, als beim Aufdrilleu (z. B. 

 bei 100" 71,0 gegen 65,2; bei 20 35,8 gegen 10,8). 

 Die Abnahme des Magnetismus ging noch weiter, 

 nachdem der Draht den Nullpunkt der Torsion passirt 

 hatte, bis der Magnetismus des Drahtes auf Null 

 reducirt war (bei 20" Torsion). Wenn nun das 

 Drillen in der negativen Richtung fortgesetzt wurde, 

 so nderte die Polaritt ihr Vorzeichen, 

 eine sehr auffallende Thatsache. Wurde das Drillen 

 nach der negativen Richtung weiter fortgesetzt, so 

 ging der negative Magnetismus (bei 80") durch 

 ein Maximum ( 2,6) und wurde dann bei 180" 

 gleich 0. Wenn mau den Draht nun wieder auf- 

 drillte und zur ursprnglichen Stellung zurckfhrte, 

 so wuchs erst der negative Magnetismus ein wenig, 

 erreichte bei 80" wieder sein Maximum ( 1) und 

 ging dann durch in den positiven Magnetismus 

 ber, um bei der Stellung O u nahezu seinen ursprng- 

 lichen Werth zu erreichen (Ablenkung 28,7 gegen 

 24,2 beim Beginn des Versuches). 



Wurde die Belastung gesteigert, so war der Gang 

 der Erscheinungen im Allgemeinen derselbe, aber die 

 negative Magnetisirung trat frher ein whrend der 

 negativen Drillung und war bedeutend intensiver, 

 als bei der ersten Belastung. 



Die zweite Versuchsreihe wurde mit einem mag- 

 netischen Felde von 2,47 Einheiten ausgefhrt. Zu- 

 nchst wirkte nur eine sehr schwache Belastung von 

 0,02 kg (entsprechend 2,6 kg pro qcm). Hier zeigte 

 der Magnetismus eine regelmssige Zunahme bis zu 

 -j- 180 Torsion, beim Aufdrilleu eine ebenso regel- 

 mssige Abnahme bis und dann bei der Drillung 

 in entgegengesetzter Richtung wiederum Wachsen 

 des Magnetismus bis 180 und Abnahme beim 

 Aufdrillen bis 0". Die Curve dieses Versuches war 

 genau die umgekehrte von der, welche Thomson 

 fr Eisen erhalten hatte. Sie war vollkommen 

 symmetrisch in Bezug zur Linie der Torsion <)", 

 und der Magnetismus blieb positiv durch den 

 ganzen Cyklus. Wurde nun die Belastung gesteigert, 

 so verlor die Curve des Magnetismus ihre Symmetrie, 

 die negativen Torsionen ergaben bedeutend kleinere 

 Werthe, im Ganzen war der Magnetismus gleichfalls 

 schwcher, aber er blieb noch immer positiv. Als 

 aber die Lngsspanuung auf 273 kg pro qcm ge- 

 steigert wurde, trat bei der Drillung in negativer 

 Richtung auch entgegengesetzter Magnetismus auf, 

 der bei der Belastung mit 782 kg pro qcm noch 

 mehr zunahm. 



Bei der weiteren Versuchsreihe mit der magneti- 

 sirenden Kraft von 4,94 Einheiten trat entgegen- 

 gesetzte Magnetisirung bei negativer Drillung erst 

 bei der Belastung von 527 kg pro qcm ein. Bei 

 noch strkeren magnetisirenden Krften, welche bis 

 zu 33,54 C. G. S. gesteigert wurden, und bei wech- 



